6lO ACADÉMIE DES SCIENCES. 



MYCOLOGIE. — Sur la consenation des bois. Note de M. E. Pixov, 

 présentée par M. E. Roux. 



A l'occasion d'une Mission dont m'a fait l'honneur de me charger M. le 

 Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, au moisdejuillel 191 1, 

 pour étudier les procédés scientifiques qui pouvaient être employés pour 

 préserver des atteintes du Merulius lacrymans les œuvres d'art en menui- 

 serie classées parmi les monuments historiques, j'ai songé à utiliser pour la 

 conservation des bois les bichromates et la propriété qu'ils ont d'insolubi- 

 liser les gommes et la gélatine après exposition à la lumière. Il m'a été 

 facile de constater que des fragments de bois, misa tremper jusqu'à impré- 

 gnation complète dans une solution contenant 2 pour 100 de bichromate 

 et I pour 100 de fluorure de sodium, deviennent, après séchage et exposi- 

 tion à la lumière, complètement indestructibles par les moisissures. Si l'on 

 recouvre alors le bois d'une solution contenant : gélatine 5 pour 100, bi- 

 chromate de potasse 2 pour 100, fluorure de sodium o,5 pour 100, et qu'on 

 l'expose de nouveau à la lumière, après séchage, on lui communique, en 

 même temps qu'un vernis brillant très solide, une couleur brun acajou imi- 

 tant le vieux bois. 



On sait les ravages que sont susceptibles de causer les champignons qui 

 envahissent le bois. 



Le Merulius lacrymans, en particulier, peut, ainsi que cela s'est produit 

 à Breslau en Silésie, amener de proche en proche l'effondrement des mai- 

 sons. D'autre part, les pavages en bois des grandes villes sont presque tou- 

 jours détruits par les champignons. 



Nous ne doutonspas que l'emploi du procédé au bichromate et au fluorure 

 ne puisse rendre d'importants services. 11 peut servir non seulement à pré- 

 server mais aussi à guérir. Nous avons vu, sur des portions de boiseries, pro- 

 venant de l'église de Lillers, presque totalement transformées en une matière 

 spongieuse, que des imprégnations successives dans des bains de gélatine bi- 

 chromatée, de plus en plus concentrés, pouvaient, après séchage et exposition 

 du bois à la lumière, le durcir suffisamment pour que des boiseries ainsi 

 atteintes puissent être conservées. Dans ce cas, il est nécessaire, pour éviter 

 la dissémination du champignon, de désinfecter les bois surplace avant tout 

 traitement. 



Le meilleur désinfectant est celui qui pénétrera le mieux. Un mélange 



